120 
Fr. Markus. 
nicht genügen konnte, wodurch, weil die Fällung des Silbers jetzt von 
unten hinauf, zwischen den Kupfergranalien erfolgte, eine zeitweise Störung 
nicht zu vermeiden war, wobei die Lauge oft noch silberreich durchging. 
Man war hierbei oft genöthigt , dem Laugenstrahl durch mechanische 
Nachhilfe mit eisernen Raumnadeln einen freien Durchzug zu verschaffen. 
Allein hierdurch trat ein zweiter, für die Auslaugung nachtheiliger Umstand 
ein. Durch dieses gewaltsame Durchstossen wurde nämlich das Filtrum 
verletzt und sehr feine Silbertheilchen konnten nun durch die Laugencir- 
culation in die Extractionsbottiche geführt werden, und sonach auf die Rück- 
ständehälte einwirken. 
Das Ingangsetzen der zwei Fällsysteme zu gleicher Zeit half für ei- 
nige Zeit ab, und es war hierdurch die Nothwendigkeit einer Erweiterung 
der Silberfällung ersichtlich. Die Kupferfällung in dem Kupferfäll-Systeme 
erfolgte — bei dem jetzt weit im Ueberschusse vorhandenen Fälleisen — 
vollständig. 
Das ausgenommene, ausgesiisste und hierauf sammt dem früheren Vor- 
rath im Tiegel eingeschmolzene Silber hielt 11 Loth 12 Grän; und ent- 
wickelte beim Einschmelzen einen intensiven Geruch nach schwefliger Säure; 
es war sehr durch Kupfer und Antimon verunreinigt. 
Erfolg. Der Röstprocess war bereits gut gelungen, die Laugendich- 
tiffkeit der meisten hölzernen Gefässe in einem hinreichenden Grade 
hergestellt; das geringe Aufbringen und die schwankenden Rückstände- 
hälte, sowie die bedeutenden Störungen der Silberfällung boten noch immer 
wesentliche Hindernisse dar. 
Die Laugenlässigkeit der Laugenpfanne zu beheben war nicht ge- 
lungen. 
Abänderungen. Wegen der nöthigen Entfernung des k. k. Verwal- 
ters Hrn. Joseph RÖszner, in Folge anderweitiger dienstlicher Verwendung, 
wurde mir damals die zeitweilige weitere unmittelbare Fortleitung der Ver- 
suche und Ergänzung der mechanischen Vorrichtungen anvertraut. 
Die mit Blei belegte laagenlässige Sudpfanne wurde reparirt, hierauf 
als Wasserpfanne verwendet, und die, wenn gleich schwache, doch noch 
ganze eisenblechene Wasserpfanne als Laugenpfanne benützt. 
Bei der Filtrirvorrichtung der Auslaugebottiche wurde statt des Ge- 
flechtes über dem Filtrum eine starke Reisiglage r, Taf. II und III, unter 
demselben gegeben. 
Sowohl um das bisherige unmittelbare Auffallen des Laugenstrahles 
auf die Mehllage zu verhindern, wodurch Löcher entstanden, und somit 
ein sehr ungleichförmiges Auslaugen und reiche Rückstände erfolgen muss- 
ten, als auch um die Lauge wärmer zu halten und die schnelle Bil- 
dung von Salzen zu verhindern, erhielt jeder Auslaugebottich einen höl- 
zernen, durchlöcherten Schwimmer m. Bei der Silberfällung wurde statt 
der letzten noch nicht ganz entsprechenden Einrichtung mit Kornkupfer, 
